— 337 — 



masta granulosa e attaccata alla precedente, quantunque avesse subito quella 

 elevata temperatura, si estinse istantaneamente; e similmente fondendo al 

 forno elettrico un miscuglio intimo di Si O2 (1 mol.) e CaO (6 mol.) si forma 

 dell' ortosilicato di calcio e rimane della calce che si estingue rapidamente. 



Studiamo ora per quali dati sperimentali Le Chatelier al silicato idrau- 

 lico (eterno scoglio di tutti i cultori di questo campo) attribuisce la formola 

 Si 3 CaO. 



Egli non l'ha potuto preparare per fusione diretta di 1 mol. di Si O2 

 con 3 mol. di CaO, anche in presenza di solventi. Crede di averlo ottenuto 

 per l'azione del vapore acqueo sul sale doppio 



Si O2 . 2 CaO . Ca CU 



a temperatura un po' superiore ai 450°. 



È una polvere amorfa, che fa presa nell' acqua bollente e soltanto dopo 

 otto giorni dà mattoni paragonabili a quelli dei cementi. L' autore crede che 

 sia un composto e non un miscuglio soltanto, perchè se esso contenesse della 

 calce libera, le mattonelle bollite con acqua dovrebbero disgregarsi. 



Siamo in un circolo vizioso, e questa volta non si capisce affatto come 

 mai una calce ottenuta a circa 450° possa paragonarsi a quella fusa che si 

 prepara a 1500°. 



Avrebbe potuto l' autore osservare al microscopio le sezioni delle matto- 

 nelle indurite, dando un' utile applicazione al metodo d' indagini che egli 

 istituisce sui cementi, e senza dubbio con ottimo discernimento, ma anche 

 questo ha trascurato di fare. 



Viceversa silicati di calcio che mischiati con calce fanno presa, ne sono 

 stati preparati ad incominciare da Fachs nel 1833 e a venire a Premy nel 1865, 

 quantunque non siano stati studiati. 



Vedremo in seguito che, fondendo al forno elettrico i miscugli intimi di 

 1 mol. di Si O2 e 3 0 6 mol. di CaO, non ho ottenuto questo preteso silicato 

 tricalcico, bensì il metasilicato di calcio. 



Studiando poi Le Chatelier al microscopio le sezioni dei cementi anidri, 

 ha trovato quei cristalli psendocubici che ho sopra rammentato e sono costi- 

 tuiti da silicati ; li ha riscontrati in quantità più abbondante nei grappiers, e 

 dalle analisi di questi ultimi, che contengono ancora 3-4 °/o di AI2 O3 Fe^ O3 

 oltre la magnesia e sono tutt' altro che decisive, ricava che i cristalli pseu- 

 docubici hanno la composizione Si O2. 3 CaO, senza pensare nemmeno ai 

 casi d' isomorfismo che egli ha riscontrato tra gli alluminati AI2 O3 . CaO e 

 AI2 O3. 3 CaO e che anche nei silicati crede possibili, dicendo a pag. 419 

 1^ Mem. per ispiegare un'altra osservazione: " On peut supposer que les deux 

 silicates Si 0? . 2 CaO et Si O2 . 3 CaO forment des mélanges isomorfes . . . » . 



È bene quindi osservare che nessuna relazione esiste tra il lavoro di sintesi 



Eendiconti, 1896, Voi. V, 1° Sem. 44 



